— 707 — 



in Farbe und Härte untersclieidet e» sich ganz wesentlich vom eigentlichen 

 Smirgel 5 obwohl es, wie dieser, als Schleifpulver verwendet wird und 

 sogar seiner Wohlfeilheit wegen bei Glas- und Spiegel - Schleifereien 

 und überhaupt zu solchen Zwecken, zu welchen ein Schleifpulver vom 

 hohen Härtegrade des ächten Smirgels gerade nicht erforderlich ist, 

 mit Vortheil verwendet werden kann. 



Die Gestalten dieses Minerals sind sehr kleine Körner, welche 

 theils vereinzelt mehr und minder häufig in der feinkörnigen Gebirgs- 

 iiiasse eingemengt sind, theils aber sich auch zu einer derben Masse 

 von feinkörniger Zusammensetzung vereinigen , in welcher nur wenige 

 Theilchen von hemiprismatischem Augitspath, Fcldspath, rhomboedrischem 

 Kalkhaloid , rhomboedrischem Korund u. s. w. wahrnehmbar , aber die 

 einzelnen Körnchen durch eine hie und da fast unmerkliche Zwischen- 

 lage einer erdigen Substanz von einander getrennt sind. Beim Zer- 

 stossen in einem Mörser lassen sich die Körnchen eines schwarzen 

 Minerales leicht von dieser erdigen Masse trennen und durch Abwa- 

 schen vollständig davon reinigen, das beigemengte erdige Pulver zeigt 

 dann eine dunkle lauchgrüne Farbe. Einzelne Spuren von Krystall- 

 Gestaiten scheinen dem Oktaeder anzugehören. Theilbarkeit ist nicht 

 wahrnehmbar. Der Bruch ist muschelig, die Oberfläche der Körnchen 

 matt, die Bruchflächen zeigen jedoch ziemlich lebhaften, in unvollkomme- 

 nen Metallglanz geneigten Glasglanz. Farbe schwarz, das Pulver des 

 fein zerriebenen Minerales dunkelgraulichgrün , fast lauchgrün. Es ist 

 undurchsichtig, nur bei starker Vergrösserung ergibt das zerriebene, 

 jedoch noch nicht zu ganz zartem Pulver zermalmte Mineral einige 

 Durrjjscheinenheit und erscheint dabei schwärzlichgrün. Es wirkt nicht 

 auf die Magnetnadel , jedorh zieht der Magnet aus der zu Pulver zer- 

 stossenen Substanz eine geringe Menge aus, welche sich als Beimen- 

 gung von oktaedrischem Eisenerze zu erkennen gibt. Das Mineral ist 

 spröde, die Härte = 7,5—8,0. Eigenthümliches Gewicht = 3,833 — 

 3.880; das zu gröblichem Pulver zerstossene und möglichst von fremden 

 Beimengungen gereinigte Mineral ergab 3,91 — 3,95. 



Vom Korunde, mit welchem unser Mineral in Farbe, Art des Glan- 

 zes und in der Härte so nahe übereinkömmt, dass man es leicht als 

 eine körnig zusammengesetzte Varietät dieser Species betrachten könnte, 

 unterscheidet es sich durch ein grösseres eigenthümliches Gewicht, 

 vorzüglich aber durch die Farbe des Pulvers , welche bei den Abände- 

 rungen dieser Mineralspecies nicht grün ist-, eben so ist es auch durch 

 dasselbe Merkmal und durch geringeres eigenthümliches Gewicht vom 

 oktaedrischen Korunde verschieden, bei w^elchem sonst ähnliche körnig 

 zusammengesetzte Varietäten vorkommen. Vom eigentlichen Smirgel, 

 mit welchem es sonst ebenfalls sehr grosse Ähnlichkeit besitzt, unter- 

 scheidet es sich durch geringere Härte und durch die Farbe des Pulvers. 

 Durch das letzte Merkmal ist es überhaupt von allen MineralGattungen 

 df»r Ordnung Gemmen, wie sie gegenwärtig im naturhistorischen Mi- 

 neral-Systeme aufgeführt und charakterisirt werden, auf das bestimmtest« 



